32、马氏体的硬度主要取决于马氏体中碳含量,马氏体中碳含量愈高,马氏体的硬度也愈高, 与马氏体中合金元素的含量无关。 33、钢热处理后获得马氏体组织的主要目的是使钢获得高硬度。 34、马氏体强化的主要原因是过饱和碳引起晶格畸变,属于固溶强化。 35、低碳马氏体呈板条状,又称位错马氏体。 36、马氏体中碳含量大于1.0%时,马氏体呈片状,又称孪晶马氏体。 37、马氏体转变温度区的位置主要与钢的化学成分有关,而与冷却速度无关。38、高碳马氏体具有高硬度和高耐磨性,低碳马氏体具有高塑性和高韧性。 39、过冷奥氏体转变形成马氏体时体积膨胀,导致钢中产生很大的内应力。 40、合金元素只有溶入奥氏体后才能增加过冷奥氏体的稳定性。 41、经退火后再高温回火的钢,能得到回火索氏体组织,具有良好的综合力学性能。 42、淬火钢回火后的性能主要取决于回火的冷却速度。 43、用同一种钢制造尺寸不同的两个零件,它们的淬透性相同。 44、用同一种钢制造尺寸不同的两个零件,采用相同的淬火工艺,则它们的淬硬深度相同。 45、低碳钢退火硬度太低,正火能提高硬度,改善切削性能,提高生产率。 46、中碳钢采用退火和正火均能改善组织和切削加工性能,但正火周期短,节约能源。 47、高碳钢正火是为了消除网状二次渗碳体;球化退火是为了改善切削加工性能。 48、钢的淬透性越高,则其淬透层深度也越大。 49、高合金钢既具有良好的淬透性,也具有良好的淬硬性。 50、渗氮处理是将活性氮原子渗入工件表层,然后再进行淬火和低温回火的一种热处理方法。 三、选择题 1、淬火钢低温回火的温度范围为( A、150~250B、350~450 C、450~550 D、550~650 2、淬火钢中温回火的温度范围为( A、150~250B、250~350 C、350~500 D、550~650 3、淬火钢高温回火的温度范围为( A、150~250B、250~350 C、350~500 D、500~650 4、对于亚共析钢,适宜的淬火加热温度一般为( c1+30~50 ccm+30~50 c3+30~50 rcm+30~50 5、对于过共析钢,适宜的淬火加热温度一般为( c1+30~50 ccm+30~50 c3+30~50 rcm+30~50 6、对于亚共析钢,适宜的正火加热温度一般为( c1+30~50 ccm+30~50 c3+30~50 rcm+30~50 7、对于过共析钢,适宜的正火加热温度一般为( c1+30~50 ccm+30~50 c3+30~50 rcm+30~50 8、为消除碳素工具钢中的网状渗碳体而进行正火,其加热温度是( ccm+(30~50) cm+(30~50) (30~50)9、正火是将工件加热到一定温度,保温一段时间,然后采用的冷却方式是( A、随炉冷却B、在油中冷却 C、在空气中冷却 D、在水中冷却 10、完全退火主要用于( A、亚共析钢B、共析钢 C、过共析钢 D、所有钢种 11、共析钢在奥氏体的连续冷却转变产物中,不可能出现的组织是( A、珠光体B、索氏体 D、马氏体12、退火是将工件加热到一定温度,保温一段时间,然后采用的冷却方式是( A、随炉冷却B、在油中冷却 、在空气中冷却 、在水中冷却 13、马氏体的硬度主要取决于( A、冷却速度B、转变温度 D、合金元素含量14、完全退火主要适用于( A、亚共析钢B、共析钢 C、过共析钢 D、合金钢 15、45 钢为获得回火索氏体组织,应进行( A、淬火+低温回火B、淬火+中温回火 C、淬火+高温回火 D、等温淬火 16、对于形状复杂、截面变化大的零件进行淬火时,应采用( A、水中淬火B、油中淬火 C、盐水中淬火 D、盐浴等温淬火 17、为了细化高速钢铸态组织中粗大的碳化物,应进行( A、完全退火B、正火 C、球化退火 D、锻造加工 18、为了改善高速钢铸态组织中碳化物的不均匀性,应进行( A、完全退火B、等温退火 C、球化退火 D、去应力退火 19、可逆回火脆性的温度范围是( A、150~200B、250~400 C、400~550 D、550~650 20、不可逆回火脆性的温度范围是( A、150~200B、250~400 C、350~500 D、500~650 21、钢的淬火工艺是将工件加热到一定温度,保温一段时间,然后采用的冷却方式是( A、随炉冷却B、在风中冷却 C、在空气中冷却 D、在水中冷却 22、40Cr 40钢相比较,其热处理工艺参数特点( 点上升23、T8 钢与60 钢相比较,T8 钢的热处理工艺参数特点是( 曲线靠右24、40CrNiMoA 钢与40 钢相比,40CrNiMo 钢的热处理工艺参数特点是( 点高,淬火后残余奥氏体量多25、钢淬火后获得的马氏体晶粒的大小主要取决于奥氏体的( A、本质晶粒度B、实际晶粒度 C、起始晶粒度 D、理论晶粒度 A、扩散型转变B、非扩散型转变 C、半扩散型转变 D、无扩散型转变 27、钢经调质处理后获得的组织是( A、回火马氏体B、回火托氏体 C、回火索氏体 D、回火珠光体 28、真空热处理、可控气氛热处理、辉光离子热处理和( )等热处理技术是当代发 展起来的具有广泛应用前景的新技术。 A、表面淬火 B、复合热处理 C、化学热处理 D、表面热处理 四、改正题 1、临界冷却速度是指过冷奥氏体向马氏体转变的最快的冷却速度。 2、弹簧经淬火和中温回火后的组织是回火索氏体。 3、低碳钢和低碳低合金钢,经球化退火后能适当提高硬度,改善切削加工。 4、完全退火主要应用于过共析钢。 5、去应力退火是将工件加热到A c3 线以上,保温后缓慢冷却下来的热处理工艺。 6、降低硬度的球化退火主要适用于亚共析钢。 7、在生产中,习惯把淬火和高温回火相结合的热处理方法称为预备热处理。 8、除钴、铝外,其它合金元素溶于奥氏体后,均能增加过冷奥氏体的稳定性,使C 曲线左移。 9、马氏体硬度主要取决于马氏体中的合金元素含量。 10、晶粒度是用来表示晶粒可承受最高温度的一种尺度。 11、钢热处理后的最终性能,主要取决于钢的化学成分。 12、钢的热处理是通过加热,保温和冷却,以改变钢的形状、尺寸,从而改善钢的性能的一 种工艺方法。 13、热处理的加热,其目的是使钢件获得表层和心部温度均匀一致。 14、过共析钢完全退火后能消除网状渗碳体。 15、淬火钢随回火温度的升高,钢的硬度显著降低,这种现象称为回火脆性。 16、调质钢经淬火和高温回火后的组织是回火马氏体。 17、马氏体转变M 温度线,随奥氏体含碳量增加而上升。18、共析钢加热到奥氏体化后,以连续冷却的方式可获得贝氏体组织。 19、马氏体的碳含量愈高,马氏体的硬度也愈低。 20、过冷奥氏体向马氏体转变时,原奥氏体中含碳量越高,转变后残余奥氏体量越低。 五、填空题1、钢的热处理工艺由( )三个阶段组成。2、通过热处理可以改变工件的( ),但不改变工件的( )两种。4、热处理是改善金属材料( )的基本途径之一。5、热处理的主要工艺参数是( )两种。9、钢的整体普通热处理工艺包括( )四种。10、奥氏体晶粒度为1~4 )四个过程。